160 VISCOSITÉ DE QUELQUES MÉTAUX 



IV. Etudes préliminaires. 



En étudiant les propriétés des solides, on rencontre 

 des difficultés qui sont entièrement étrangères aux au- 

 tres états de la matière. Il est impossible de caracté- 

 riser par des coefficients numériques un solide sans 

 indiquer les conditions précises dans lesquelles ces 

 coefficients ont été mesurés, et même sans indiquer le 

 traitement préalable du métal, un même solide étant 

 susceptible de difïérents états d'agrégation. A chacun 

 de ces états d'agrégation correspondent des propriétés 

 mécaniques particulières. Conséquemment, l'efïet d'une 

 force dépend non seulement de sa grandeur et de son 

 mode d'application, mais encore du temps pendant 

 lequel elle agit et des actions mécaniques auxquelles 

 le corps a été précédemment soumis. Comme nous 

 l'avons vu dans l'aperçu historique, le- décrément loga- 

 rithmique, lui aussi, est une quantité qui dépend pour 

 ainsi dire de toute l'histoire du fil et, puisque nous 

 poursuivons le but de déterminer les décréments loga- 

 rithmiques pour différentes espèces de fils métalliques 

 pour les comparer ensuite entre eux, nous avons con- 

 sacré une grande partie de nos recherches à des études 

 préliminaires, étudiant la variation du décrément avec 

 le temps, la pression de l'air et l'amplitude des oscil- 

 lations. 



a) Variation du décrément avec le temps. 



Nous avons suspendu un fil de platine de 0,13 mm. 

 de diamètre et de 38 cm. de longueur. En le faisant 

 osciller, nous avons observé les amplitudes afin de dé- 

 terminer leur rapport. Comme on ne pouvait apprécier 

 par la lunette que le quart de millimétré de l'échelle, 



